( 236 ) 



l'état magnétique clans les aciers au nickel irréversibles est accompagné 

 d'un changement de volume. Il était intéressant de rechercher si un phé- 

 nomène analogue se produit dans les alliages réversibles, ce que j'ai fait 

 en mesurant la dilatation de quelques-uns de ces alliages, à travers la 

 transformation magnétique, jusqu'à des températures élevées. 



» Je nie suis servi, dans cette recherche, de la méthode des dilatations 

 relatives sous la forme suivante : 



» Une barre de laiton, munie à l'une de ses extrémités d'une petite réglette à biseau 

 portant une division, est fixée par l'autre extrémité, au moyen d'une forte vis, à la 

 barre dont on veut connaître la dilatation. La réglette empiète sur la barre qui porte, 

 en regard de la division, un trait servant d'index. Les deux barres sont libres de se 

 dilater, et leurs changements relatifs de longueur sont donnés par le mouvement de 

 la réglette devant l'index. Les barres sont introduites dans une chaudière verticale en 

 laiton, remplie d'huile et munie d'un agitateur et d'un thermomètre. La chaudière, 

 entourée d'un manchon d'air, est placée sur un fourneau à gaz. On lit, à l'aide d'un 

 micromètre, les déplacements relatifs de l'index et de la division. Pour la plupart des 

 règles, les mesures ont été poussées jusqu'à 220°. 



» Cet appareil conduit à des résultats bien inférieurs en précision à ceux 

 que fournit le comparateur; il semble cependant donner, pour la valeur 

 des coefficients de dilatation, des résultats exacts à ~ près. 



» Ces mesures ont montré que les lois des dilatations déterminées au 

 comparateur entre 0° et 38° se conservent sans changement notable jusqu'à 

 une température comprise dans la région de transformation magnétique. 

 A partir de là, la dilatation augmente rapidement jusqu'à une deuxième 

 température au-dessus de laquelle elle redevient à peu près constante, 

 mais avec une valeur supérieure à celle qu'elle possédait au-dessous de 

 la transformation. La ligne représentative des allongements en fonction 

 de la température se compose donc de deux segments de lignes à peu près 

 droites reliées par une courbe à forte concavité supérieure. 



)) Pour les alliages à 39,4 et 44» 4 pour 100, dont la transformation s'ef- 

 fectue à des températures élevées, je n'ai pas pu atteindre le point où la loi 

 des dilatations se modifie. Les formules établies par les expériences au 

 comparateur pour la dilatation de ces alliages donnent, par extrapolation, 

 des valeurs correctes jusqu'à 220°. 



» J'indiquerai à titre d'exemple quelques-unes des formules établies pour 

 les alliages dont la transformation magnétique s'opère dans les limites de 

 mes mesures : 



